( 1046 ) 



Au delà de cette dernière quantité d'eau, la ténacité était trop faible pour 

 être bien appréciée. Ces résultats furent trouvés d'accord avec ceux de 

 Cherbourg. 



Résultais obtenus sur les ciments à prise lente. 



» Avant d'aborder ces ciments, remarquons que, si l'on opérait sur un 

 sable ordinaire inerte, à grains égaux en grosseur et en poids, il serait par- 

 faitement indifférent, pour le volume, la densité et le poids de la masse dé- 

 trempée, qu'on lui donnât du premier coup toute l'eau nécessaire pour 

 remplir les vides, ou qu'on la lui laissât prendre, soit en l'agitant, soit en la 

 précipitant à travers une quantité de liquide plus ou moins abondante. 11 

 suffirait de secouer lui peu les vases qui contiendraient le tout pour qu'en 

 se tassant les grains de sable se rangeassent dans le même ordre, en occu- 

 pant le même espace, après avoir rejeté l'eau que leurs intervalles ne pour- 

 raient contenir ; il y aurait d'ailleurs homogénéité dans tous les points de la 

 masse. 



» Mais toutes ces choses étant supposées rester les mêmes pour les vo- 

 lumes (i), il n'y aurait plus d'homogénéité si le sable se composait de grains 

 de toute grosseur, jusqu'à la ténuité des poussières. On comprend alors que, 

 si l'on agitait la masse dans un excès d'eau, les grains les plus lourds gagne- 

 raient le fond, tandis qu'au contraire ils resteraient entremêlés avec les plus 

 légers si l'on réglait la quantité d'eau de manière à empêcher toute précipi- 

 tation. 



» Eh bien, ce qui se passerait dans ce dernier cas est l'image approchée 

 de ce qui a lieu dans les premiers instants quand, au lieu de sable, on em- 

 ploie un ciment à prise lente (deux à trois heures), tel que le fournit le com- 

 merce. Nous allons en donner un exemple : 



» Nous avons soumis un ciment de Portland, de ce genre, aux mêmes 

 épreuves que les ciments ordinaires ; ce ciment, gâché à bonne consistance 

 de mortier, s'est moulé dans son tube en laissant surnager une tranche 

 d'eau d'à peine i millimètre d'épaisseur. Mais avec la même quantité de 

 ciment et un grand excès d'eau, et après deux minutes d'agitation dans un 

 second tube, les parties les moins fines et les plus lourdes se sont précipitées 

 les premières en laissant les autres suspendues par ordre de finesse et de 

 légèreté; la précipitation de celles-ci s'est ensuite achevée peu à peu, en lais- 



(i) Il pourrait arriver aussi que les volumes ne fussent plus égaux , les vides entre les gros 

 grains n'étant plus remplis par les plus fins. 



